I

評 価 条 件1. 酸の純度等： メーカー（ 関東化学）, 酸の純度（ Ultrapur）
2. 水の純度等： メーカーまたは製造機等（Millipore ）, 純度( 比抵抗18.2 MΩ、TOC 4 ppb ）3. 洗ビンの容器の材質： （PFA（フッ素樹脂））
4. 電解槽および電気化学測定装置名等： （ 北斗電工製HZ5000）
5. 電解槽の容積： 約300 mL
6. 電解槽の洗浄方法： （ 中性洗剤で自動洗浄後、95℃以上の超純水中で30分間煮沸）
7. 回転電極の電極部の大きさ： 直径（ 5 mm）, チャンネルフロ-電極の場合には電極サイズ等：（）
8. 試験電極作製法： a. GC電極上にイオノマーと触媒の混合物を載せる, b. GC電極上に触媒を載せた上にイオノマーを滴下, c. その他（）-2-2
9. 回転電極の試験電極部： C担持量（ 約20 µgCarbon cm ）, イオノマー担持量（約 9 µgNafion cm ）10. GC電極上への触媒担持方法（一回で担持、数度に分けて担持、その他の工夫などを簡潔に記述願います）：（一回で担持）11. 試験電極作製時の加熱温度と時間： 60 ℃, 15 min
12. ORR特性評価における電解液中での電極の前処理：）（ 2分間1.2 Vで定電位保持後、0-1.2 Vの電位範囲を500 mV s-1で20回電位走査13. ＯＲＲ評価測定前酸素吹込時間： 30 min
14.ＯＲＲ評価中の酸素吹込状況： a, 電解液中に吹き込み, b. 液上部流通, c. 停止, d. その他（）
15. 特記事項：

FC-I1
0.8

10.6

00.4-10.2-2i / mA cm-2geo-2i / mA cm geo

I0.0-0.2-0.4400rpm
800rpm1200rpm1600rpm
2000rpm-3-4-5-6-0.6-7-0.8-80.00.2

0.4

0.60.81.01.2E / V vs. RHE

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム
1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ： 64.3 ｍ2 g-1-Pt
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HCｌO4）、濃度（0.1 M）
6. 電解液量と温度： 液量（約300 mL）, 温度（ 20 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 50 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

E / V vs. RHE

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム
1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ 20 ℃ ）4. 電極回転速度： 400～2000 rpmの範囲で５種類の速度

FC-I1I
4.0

0.900
0.850
0.800
0.750
0.700
0.650
0.600
0.500
0.400
0.300

3.5

(i / mA)-1

3.0
2.5y = 12.68 x + 1.26

2.0y = 10.86 x + 0.37

1.5
1.0y = 10.56 x + 0.03

0.5
0.00.00

0.05

0.100.15

電極触媒塗布状態(ω / rad s )-1 -1/2

Fig.3 Koutecky-Levich プロット
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 1149 A g-1-Pt, 1786 uA cm-2-Pt@0.90 V ; 324 A g-1-Pt, 504 uA cm-2-Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,
b. アノーディック電位走査時,c. その他（）【参考】
Pt担持量 13.20 µgPt cm-2
溶液抵抗補正前の電位 0.85 V および 0.90 V
vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 615 A g-1-Pt, 957 uA cm-2-Pt@0.90 V ; 221 A g-1-Pt, 344 uA cm-2-Pt

FC-I2I
1.0

1400rpm
800rpm1200rpm
1600rpm2000rpm0-1i / mA cm-2geo-2i / mA cm geo

0.50.0-0.5-1.0-2-3-4-5-6-7-1.5-80.00.20.40.60.81.01.2

E / V vs. RHE

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム
1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ：87.8 ｍ2 g-1-Pt
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HCｌO4）、濃度（0.1 M）
6. 電解液量と温度： 液量（約300 mL）, 温度（ 20 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 50 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

0.20.40.60.81.0

E / V vs. RHE

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム
1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ 20 ℃ ）4. 電極回転速度： 400～2000 rpmの範囲で５種類の速度

FC-I2I
4.0

0.900
0.850
0.800
0.750
0.700
0.650
0.6000.500
0.4000.300

3.5(i / mA)-1

3.02.5y = 11.01 x + 1.00

2.01.5y = 10.96 x + 0.27

1.0y = 10.76 x + 0.03

0.50.00.00

0.05

0.100.15

電極触媒塗布状態(ω / rad s )-1 -1/2

Fig.3 Koutecky-Levich プロット
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 1601 A g-1-Pt, 1822 uA cm-2-Pt@0.90 V ; 397 A g-1-Pt, 452 uA cm-2-Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,b. アノーディック電位走査時,c. その他（）【参考】
Pt担持量 13.24 µgPt cm-2
溶液抵抗補正前の電位 0.85 V および 0.90 V
vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 832 A g-1-Pt, 947 uA cm-2-Pt@0.90 V ; 254 A g-1-Pt, 289 uA cm-2-Pt

FC-J10.6

10.4

0400rpm
800rpm1200rpm
1600rpm2000rpm-10.2i / mA cm-2geo-2i / mA cm geo

I0.0-0.2-0.4-2-3-4-5-6-0.6-7-0.8-8
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2E / V vs. RHE

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム
1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積） ：54.3 ｍ2 g-1-Pt
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HCｌO4）、濃度（0.1 M）
6. 電解液量と温度： 液量（約300 mL）, 温度（ 20 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-18. 電位走査速度： 50 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

0.20.4

0.6

0.8

1.0

E / V vs. RHE

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム
1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ 20 ℃ ）4. 電極回転速度： 400～2000 rpmの範囲で５種類の速度

FC-J1I
4.0

0.900
0.850
0.800
0.750
0.700
0.650
0.600
0.500
0.400
0.300

3.5

(i / mA)-13.02.5y = 11.83 x + 1.27

2.0y = 10.39 x + 0.38

1.51.0y = 10.55 x + 0.03

0.50.00.00

電極触媒塗布状態
0.05

0.100.15(ω / rad s-1)-1/2

Fig.3 Koutecky-Levich プロット
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 1174 A g-1-Pt, 2161 uA cm-2-Pt@0.90 V ; 333 A g-1-Pt, 612 A cm-2-Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,
b. アノーディック電位走査時,c. その他（）【参考】
Pt担持量 12.38 µgPt cm-2
溶液抵抗補正前の電位 0.85 V および 0.90 V
vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 649 A g-1-Pt, 1195 uA cm-2-Pt@0.90 V ; 233 A g-1-Pt, 430 uA cm-2-Pt

I

評 価 条 件1. 酸の純度等： メーカー（ 関東化学）, 酸の純度（ Ultrapur）ＦＣＣＪ準拠
2. 水の純度等： メーカーまたは製造機等（Millipore ）, 純度( 比抵抗18.2 MΩ、TOC 4 ppb ）3. 洗ビンの容器の材質： （PFA（フッ素樹脂））
4. 電解槽および電気化学測定装置名等： （ 北斗電工製HZ5000）
5. 電解槽の容積： 約300 mL
6. 電解槽の洗浄方法： （ 中性洗剤で自動洗浄後、95℃以上の超純水中で30分間煮沸ＦＣＣＪ準拠）
7. 回転電極の電極部の大きさ： 直径（ 5 mm）, チャンネルフロ-電極の場合には電極サイズ等：（）
8. 試験電極作製法： a. GC電極上にイオノマーと触媒の混合物を載せる, b. GC電極上に触媒を載せた上にイオノマーを滴下, c. その他（）ＦＣＣＪ準拠-2
9. 回転電極の試験電極部： C担持量（ 約20 µgCarbon cm ）, イオノマー担持量（約 9 µgNafion cm-2）ＦＣＣＪ準拠
10. GC電極上への触媒担持方法（一回で担持、数度に分けて担持、その他の工夫などを簡潔に記述願います）：（一回で担持）11. 試験電極作製時の加熱温度と時間： 60 ℃, 15 min ＦＣＣＪ準拠
12. ORR特性評価における電解液中での電極の前処理：）（ 0-1.2 Vの電位範囲を100 mV s-1で20回電位走査13. ＯＲＲ評価測定前酸素吹込時間： 30 min14.ＯＲＲ評価中の酸素吹込状況： a, 電解液中に吹き込み, b. 液上部流通, c. 停止, d. その他（）
15. 特記事項：
ＦＣＣＪが提案した評価方法プロトコルに準じた場合には、該当する箇所にその事を記述してください。

２FC-T1I
1.50.0400rpm
800rpm1200rpm
1600rpm2000rpm

0.5-0.5

I / mA

i / mA cm-2geo

1.00.0-0.5-1.0-1.0-1.5

-1.5
0.0

0.2

0.4

0.60.81.01.2E / V vs. RHE

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

E / V vs. RHE

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム

1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-T2,e. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積）：53.7 ｍ2 g-1Pt
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
ＦＣＣＪ準拠4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HCｌO4）、濃度（0.1 M）
6. 電解液量と温度： 液量（約300 mL）, 温度（ 25 ℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-1
ＦＣＣＪ準拠8. 電位走査速度： 50 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ 25 ℃ ）4.電極回転速度： 400～2000 rpmの範囲で５種類の速度
ＦＣＣＪ準拠5. 電位走査速度： 10 mV s-1、Ａｎｏｄｉｃ

ＦＣＣＪが提案した評価方法プロトコルに準じた場合には、該当する箇所にその事を記述してください。
３FC-T1

I
4.0
0.900
0.850
0.800
0.750
0.700
0.600
0.500
0.400
0.300

I -1 / mA-1

3.0

2.0

1.0

0.00ω

0.15

0.1

0.05-1/2-1/2/ rad0.2

電極触媒塗布状態

1/2s

Fig.3 Koutecky-Levich プロット
（電位 0.85 V 及び 0.90 V vs. RHEにおける値）
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 1376 A g-1Pt, 2563 uA cm-2Pt@0.90 V ; 291 A g-1Pt, 541 uA cm-2Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,
ＦＣＣＪ準拠b. アノーディック電位走査時,
c. その他（）【参考】
Pt担持量 20.94 µgPt cm-2
溶液抵抗補正前の電位 0.85 V および 0.90
V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 626 A g-1-Pt, 1166 uA cm-2-Pt@0.90 V ; 183 A g-1-Pt, 342 uA cm-2-Pt

４FC-T2

I
1.50.0400rpm
800rpm1200rpm
1600rpm2000rpm

0.5-0.5

I / mA

i / mA cm-2geo

1.00.0-0.5-1.0-1.0-1.5

-1.5
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.01.2E / V vs. RHE

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

E / V vs. RHE

Fig.1 Pt/C 電極のサイクリックボルタモグラム

Fig.2 ＲＤＥ－ＯＲＲ 対流ボルタモグラム

1. 触媒（○印） ： a. FC-I1, b. FC-I2, c. FC-T1, d. FC-T2,e. FC-J1
2. ECSA （電気化学活性比表面積）：85.7 ｍ2 g-1Pt
3. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
ＦＣＣＪ準拠4. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
5. 電解液の種類と濃度： 種類（HCｌO4）、濃度（0.1 M）
6. 電解液量と温度： 液量（約300 mL）, 温度（ 25℃）
7. ECSA の評価法（○印） ： a. 水素吸着波, b. 水素脱離波, c. 吸着COの脱離波, d. その他（）-1
ＦＣＣＪ準拠8. 電位走査速度： 50 mV s
9. 対極（○印） ： a. Pt板, b. Pt線, c. Pt黒, d. 炭素繊維
10. 参照電極（○印） ： a. RHE, b. Ag/AgCl, c. SCE
11. 上限電位、下限電位を変化させて測定した場合には、縦軸を少しずらして同一図に収める

1. 縦軸： j / mA cm-2 (geometric) が望ましい
2. 横軸： E / V vs. RHE が望ましい
3. ＯＲＲ評価の電解液温度（○印） ： a. 60 ℃,b. 60 ℃以外で評価した場合の温度（ 25 ℃ ）4.電極回転速度： 400～2000 rpmの範囲で５種類の速度
ＦＣＣＪ準拠5. 電位走査速度： 10 mV s-1、ＡｎｏｄｉｃＦＣＣＪが提案した評価方法プロトコルに準じた場合には、該当する箇所にその事を記述してください。
３FC-T2

I
4.0
0.900
0.850
0.800
0.750
0.700
0.600
0.500
0.400
0.300

I -1 / mA-1

3.02.01.0

0.000.05

ω

0.1-1/2

0.15-1/2/ rad0.21/2

電極触媒塗布状態

sFig.3 Koutecky-Levich プロット
（電位 0.85 V 及び 0.90 V vs. RHEにおける値）
1. 電位 0.85 V および 0.90 V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 1771 A g-1Pt, 2065 uA cm-2Pt@0.90 V ; 468 A g-1Pt, 545 uA cm-2Pt（再現性をみるため複数の結果を場合には数値を列挙）
2. 縦軸： j-1/ A-1 が望ましい
3. 横軸： ω-1/2/(rad s-1)-1/2 が望ましい
4. 電流値評価： a. カソーディック電位走査時,
ＦＣＣＪ準拠b. アノーディック電位走査時,
c. その他（）【参考】
Pt担持量 20.34 µgPt cm-2
溶液抵抗補正前の電位 0.85 V および 0.90
V vs. RHEにおける活性化支配電流密度：@0.85 V; 837 A g-1-Pt, 976 uA cm-2-Pt@0.90 V ; 256 A g-1-Pt, 299 uA cm-2-Pt

４